^^VERSIGT AF K. VETENSK.-AKAI). FÖRHANDLINGAR 1885, N:0 8. 51 



C'. 

 Sp. 



Medium. 



A n )n ä r k n i n ü' a r. 



0,632 

 0,607 



0,63S 

 0,607 

 0,608 



0,608 

 0,607 

 0,608 

 0,61)7 



» 

 0,608 



0,633 

 0,632 



0,607 



0,608 

 0,633 



0,60 7 



0,632 



0,1292 

 0,1290 

 0,0667 

 0,0651 



0,1202 

 0,1218 

 0,0972 

 0,0968 



0,1643 

 0,1647 

 0,1617 

 0,1622 

 0,1680 

 0,1518 

 0,1522 



0,2n29 

 0,2514 



0,20a2 



0,1757 

 0,1768 



0,1903 



0,1921 

 0,1919 



0,1291 



0,0659 



I 0,1210 

 0,0970 



0,1645 

 ^0,1620 



]>0,1520 

 0,2522 



0,1763 



0,1920 



I Derb; 2 t. 6 mm. Neumann fann sp. värmet = 0,i289 

 I (PoGGEND. Ann. Bd. 23, p. 37). 



Tät; 2 t. 6 mm. 



( Derb, tät; 3 t. 6 mm. Sp. värmet antagligen för 

 < högt, emedan materialet var bergartblandadt; Neum. 

 I fann 0,1012 (1. o.). 

 Kristaller, förorenade af Kopparkis; 5 t. 10 mm.; 0,10 70 



(Neum. 1. c). För Speiskobolt (Smaltit) fann NeUm. 



(1. c.) 0,0920. 



[ Kristalliniskt kornig; 2 t. 3 mm.; 0,1692 (Neum. 1. c); 



0,16 7 0, 15°— 98° (Regnault, Ann. d. chim. 1841); 



I 0,157, 18° — 45° (Kopp, Lieb. Ann. Supplementband 3). 



'. Kornig och tät; 3 t. 5 mm. Sp. värmet antagligen 

 [ något för högt tillfölje af i materialet inblandad qvarts. 



Kristaller; 3 t. 10 mm. 

 ^Kristaller; 0,5 t. 1 mm. 



Derb, färglös; 3 t. 8 mm.; 0,2056 (Neum. 1. c.); 

 0,238, 22°— 50° (Kopp. 1. c). 



f Kristalliserad, färglös; 2 t. 3 mm.; 0,20 46 (Neum. 1. c.); 

 I 0,2086, 20°— 100° (Reg. 1. c.); 0,206, 16°— 48° (Kopp, 



1. c). 



>Njurformig med skälig textur; 3 t. 8 mm. 



Grågrön, derb med genomgångar; 3. t. 5 mm. 

 0,1787 Hermann Gm. Handb. I. 



Ljusgrön, kristalliniskt stängliga agregat; 2 t. 5 mm.; 

 0,1906 (Diopsid fr. Tyrolen, Neum. 1. c.); 0,186 

 (Diopsid fr. Sehwarzenstein i Tyrolen, Kopp 1. c). 



